( II96 ) 



peut (ioiic indiquer la totalité de l'azote, à moins d opérer sur des copeaux 

 ou des fils très-fins ou de faire durer très-longtemps I opération. 



n Les proportions d'azote sont toutefois très-faibles dans l'acier; le fer en 

 contient souvent assez pour qu'en l'introduisant bien décapé dans un cou- 

 rant d'hvdrogène, circulant dans un tube chauffé, il dégage immédiatement 

 de l'auimoniaque bleuissant le papier rouge de tournesol. 



» J'ai trouvé de très-petites quantités d'azote dans les résidus des aciers 

 Rrupp, Jackson, Wootz, traités par les acides ou par l'iode; une partie de 

 l'azote se trouve à l'état d'ammoniaque dans les dissolutions acides. 



» Je résume dans le tableau suivant quelques-uns des résultats que j'ai 

 obtenus. 



Poids, Nature du corps 



8,522 Spirale d'acier Krupi» 



0.1,340 Spirale d'acier Iviupp. 



Uurfie 

 de Paciion. 



3'' 



Proportion 

 d'azote 



o,oooib5 , 



0,00037 j 



197 ,5io Sept lames d'acier fondu 1 1*" So"" 0,00069 



180, iSo Sept lames d'acier fondu 7'' 



148,200 Cinq lames 5>' So"" o.oooSi 



25 ,000 Acier fondu Jackson 11'' 30™ o,ooo58 



17,850 Acier Wootz 11'' Bo" 0,0012 



194,210 Cinq lames fer doux 3'' So"" 0,0018 



67,915 Fil à cardes r6'' o,ooi4 



1 5o ,000 Fonte blanche en petits fragments. 

 140,070 Fonte grise en fragments 



o,ooi5 



0,0000 



Observ.iliori^ 



Hydrogène non pu- 

 rifié et mal desséché. 



Spirale très- mince 

 lavée à l'éther avant 

 l'opération. 



Lames présentant 

 une surface de 38o 

 centimètres carrés. 



Beaucoup de bour- 

 souflures. 



Lames précédentes 

 limées de nouveau. 



En copeaux fins ob- 

 tenus à la machine à 

 raboter. 



En copeaux très-fins 

 et tiès-minces. 



Surface de 200 cen- 

 timètres carrés. 



Fil de 35o mètres de 

 long , de l'usine de 

 Lods, enlevé sur un 

 rouleau de 3i kilo- 

 mètres. 



Fonte mangancsifère 

 très- dure. 



Le poids n'a pas 

 varié. 



